Dtn DOTT. G, 1!. KlAACOM 4 ' 7 



Durante P esperimento , la superficie dello zinco a- 

 nialgam;ito si mantenne pulita , però coperta da alcuno 

 holle di gas , le quali non separandosi non permetteva- 

 no alcun vero sviluppo di gas idrogene ^ attraverso del 

 liquido sotto lo zinco si poteva vedere il progresso della 

 sua dissoluzione mediante lo scolo del solfato di zinco 

 che andava ad occupare la parte inferiore del vaso ^ 

 nel tamburello attraverso la soluzione metallica appariva 

 la rinnovazione del liquido il quale essendo in contatto 

 colla forma veniva spogliato dal rame , resa sensibile a 

 guisa di una esalazione vaporosa per una ascensione del 

 liquido più leggiero che andava ad occupare le parti 

 superiori della soluzione del solfato di rame -, si mante- 

 neva satura la soluzione metallica con cristalli di solfato 

 di rame entro borse di tela sospese nel tamburello , e 

 non coi cristalli sul fondo del tamburello stesso : i." per- 

 chè ivi sono in situazione più propria a sciogliersi , e a 

 somministrare alla medaglia la soluzione satura* 2.° per 

 «nitare una causa maggiore d' endosmosi , o di stravaso 

 dei liquidi ^ 3.° per evitare la formazione di certi de- 

 positi di rame sulla tramezza porosa, i quali io ho cre- 

 duto di poter riguardare originati dalla presenza di tali 

 crislalli . 



Fin qui si sono riguardati i prodotti galvanici delP appa- 

 recchio semplice, ma eccoli confrontali con quelli di 

 altri apparati . 



ponevano ili iiltenermi a quelle per le quali il processo si effellui 

 con sollecitudine , e con la sicurezza e regolarità conveniente alla 

 |iroJu/.ioiie di oggetti di un certo merito come medaglie etc. Esso 

 invece aveva per mira di fare un' applicazione delle sue esperienze 

 al travaglio di oggetti d'industria commerciale. Allorché poi mi 

 contentavo nella descritta esperienza di discapitare in tempo nel- 

 1' ottenere un prodotto galvanico eguale in quantità, e qualità, per 

 economizzare in materiali, introducevo in quel processo la semplice 

 iiiodilìcazione di adoprare un disco di ferro dolce in luogo di quello 

 ili zinco. Cosi durante due giorni mantenendosi costante l'indica- 

 zione del galvanoraetro senza cambiare l'acqua acidulata 



Si è depositato di rame gram. 11, 52 



Si è sciolto di ferro „ 17,28 



"S'. Ann. Se. Natub. Anno 'j. Tom. j. 27 



